SÉANCE DU 2 FÉVRIER 1914. 3l3 



C'est ainsi qu'en opérant sur un acier doux Martin très pur, préalable- 

 ment trempé (acier A du Tableau ci-après), nous avons retrouvé, pour 

 toutes les températures comprises entre 0° et {00") le résultat signalé par 

 M. Desjuzeur, c'est- à-dire des variations relativement faibles de la rési- 

 lience. 



Par contre, en opérant sur des aciers moins purs, tels rpie ceux qui sont 

 obtenus couramment au convertisseur Bessemer basique, on voit apparaître 

 la fragilité après déformation, queLjuefois d'une façon très accentuée, et 

 dans un intervalle très étendu. De tels aciers, simplement recuits, pré- 

 sentent déjà, en général, à l'état naturel, une grande fragilité, quand on 

 les essaye à la flexion sur entaille, et il n'y a pas intérêt à les examiner à 

 cet état. Mais après trempe à une température convenable, on peut leur 

 conférer une résilience assez élevée, comparable à celle des aciers purs; on 

 constate alors que cette résilience diminue, après une déformation préa- 

 lable, plus ou moins, suivant la température et suivant l'échantillon 

 (aciers B et C du Tableau ci-après). Dans quelques cas (acier D), l'aug- 

 mentation de fragilité apparaît dès la température ordinaire. 



Le Tableau suivant donne les résultats obtenus sur divers aciers doux 

 qui correspondent aux cas extrême et moyen, et que nous donnons à titre 

 d'indication, sans chercher, pour le moment, à préciser les caractéristiques 

 des aciers qui présentent le plus de variations, nos essais n'étant pas encore 

 assez nombreux pour cela. Nous voulons seulement faire ressortir que la 

 nature de l'acier joue un rôle prépondérant dans l'augmentation de la fra- 

 gilité après écrouissage. 



Résilience. 



Aciers 



Aciers il'>ii\ — '■■ '^ — ■■ ^ 



-^^ -- — — — èi -2 pour 100 à 6 pour 100 



A. B. C. D. nickel. nickel. 



kg k; kg_ k; kg kg 



Essayé sans déforma lion. 44)5 40,0 43,5 26,9 36, o 29,1 



/ i.j" .jS,3 2.3,9 '-■-'■'i 'jâ 34,3 3o,4 



1 I .")o » )) » I) 3.5 , 3 20,4 



lîssayé 1200 4oi4 20,6 12,2 o,5 33,8 '7)8 



après 1220 4i)i » " " 29,5 i4)6 



iJéforination i 25o 39,4 '7)0 4)8 o,5 3o,5 i5,i 



à 1275 37,3 » » » 34,4 '3,7 



I 3oo 4o,4 '9)4 6,2 0,3 3i,5 18,5 



400 4') 5 2.5,2 10,9 0,5 35,3 28,5 



Les deux dernières colonnes du Tableau sont relatives à des aciers doux 



